d'histoire katurelle. 349 



La mine une fois calcinee ne se dissout plus en entier dans 

 aucun acide, ainsi que nous l'avons dit plus haut, elle laisse 

 constamment une poudre noire qu'on prendroit volontiers 

 pour de l'oxide de fer, mais qui n'est veritablement qu'une 

 combinaison d'oxide de cuivre et de silice, car cette mejne 

 poudre insoluble dans les acides, traitee par la potasse a 

 l'aide de la chaleur rouge, se dissout ensuite completement 

 par ces agens et la liqueur a une couleur bleue. 



II paroit done que la chaleur en decomposant l'hydrate 

 de cuivre, resserre encore le noeud de la combinaison entre 

 l'oxide de cuivre et la silice , puisque cette combinaison n'est 

 presque pas attaquee par les acides. 



Pour s'assurer encore une fois s'il n'y avoit point d'acide 

 phosphorique dans la mine de cuivre dont il est question, 

 on en a fait dissoudre une certaine quantite dans l'acide ni- 

 trique, on a fait evaporer a siccite pour en separer la silice, 

 s'il en avoit pu rester en dissolution. Apres avoir redissous 

 le sel dans l'eau, on y a mis de l'ammoniaque qui n'y a oc- 

 casione aucun precipite 5 on y a ensuite mis de l'eau de 

 chaux qui n'y a pas produit plus de changement que l'am- 

 moniaque. 



Ce melange de nitrate de cuivre, d'ammoniaque et de 

 chaux ayant ete soumis a la chaleur a produit an precipite 

 brim qui augmeutoit h mesure que 1'ammoniaque s'evapo- 

 roit, enfin la liqueur s'est entierement decoloree. 



On a trouve cjue le precipite etoit de l'oxide de cuivre 

 anhydre mele de carbonate de chaux. 



Tl paroit que cet echantillon de mine de cuivre n'est 

 compose que cVoxide de ce in^tal , de silice et d'eau. 



